ijS OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 

 CINQUIEME EXPERIENCE. 



L'aftion du fondant employe dans la troifieme experience, m'a 

 paru meritet d'etre de nouveau oblervee , d'aiitant plus que MM. 

 Margraff, Macquer & Baume n'ayant pu reudir a fondre la platine par 

 I'interme Je de I'arfenic , ( Chymie experim. torn. 3 . p. 1 7 j . ) il y avoir 

 lieu de penfer que le lelultat de ma troifieme experience etoit dii 

 plutot a I'aftion du fel forme de I'acide de I'arfenic , qu'a la partie 

 leguliere de ce demi-mecal : j'ai done mis dans un creufet un me- 

 lange d'un gros de platine crue, de deux gros de fel neutre arfeni- 

 cal pulverifes , & de deux gros de poufliere de charbon d'os brules 

 en vailFeaux clos , le tout recouverr de deux gros de verre blanc en 

 poudre ; le feu ayant etc le meme que dans I'experience precedente, 

 j'ai trouve fous un beau flux verd , clair j opaque & homogene , trois 

 boutons blancs bien moules , dont le plus gros pefoit 6j grains \ , 

 le fecond quatre grains | , & le troifieme un grain | , en tout 74 

 grains ; la lime a pris fur ces culots , la paume du marteau y a fait 

 quelque impreflion j mais ils fe lont calTes plutot que de s'etendre, 

 6c aucun des fragmens n'etoit attirable , feulement quelques parties 

 infenfibles out adhere aux angles du barreau aimante. 



L'augmentation de poids de deux grains femble indiquer que la 

 terre metallique contenue dans le fel neutre arfenical , s'eft revivifie 

 par le contaft des matieres charbonneufes & alliees a la platine j j'ai 

 voulu m'en alTurer , en traitant ce fel de la meme maniere & fans 

 platine \ mais il ne s'eft forme qu'un flux noir , tres - opaque , qui 

 n'annoncoit aucune r^dudion. 



SIXifeME EXPERIENCE. 



Etant aflure de la puiflance de mon flux pour fondre la platine 

 & le fer forge , il etoit naturel de tenter cet alliage que M. Lewis 

 dit avoir elfaye plulieurs fois fans fucces , Sc qu'il jugeoit devoir 

 etre tres- intereffant , patce que les melanges qu il en avoit fait a 

 diverfes proportions avec le fer de fonte , s'etoient trouvcs dudliles 

 a froid , ni aigres , ni calTans , approchant cependant de la durete 

 de I'acier trempe, &: fufceptibles d'un poli qui fe confervoit depuis 

 dix ans fans alteration : il y a plus, comme il etoit indifferent pour 

 la reulTite de I'operation, d'employer le fer forge ou I'acier , j'ai pre- 

 fere ce dernier, pour n'avoir pas a revenir a la cementation, ( fup- 

 pofe qu'elle fCit necelTaire aprcs une bonne fufion par mon procede,) 

 & obtenir du premier coup tout ce qu'en defiroit M. Lewis. 



J'ai mis a cet effec , dans uii creufet brafque legerement , un gros 



d'acier 



